( 794 l 

 opaque, terreux et friable, comme le kaolin. Il se gonfle régulièrement, et 

 n'est plus composé que d'aiguilles cristallines perpendiculaires aux an- 

 ciennes parois; ces aiguilles sont de la wollaslonile ou silicate de chaux 

 (3CaO, SiO'). 



» Les alcalis et l'excès de silice entrent en dissolution ; mais la silice 

 cristallise en grande partie à l'état de quartz lijaUn et forme des incrusta- 

 tions toutes semblables, au volume près, à celles de la nature. Ces cristaux 

 (le quartz, d'une netteté et d'une limpidité parfaites, atteignent cependant 

 quelquefois 2 millimètres de longueur. 



» Cette décomposition interviendra donc, par ses produits, dans toutes 

 les réactions où l'on emploiera le verre. 



» La désagrégation met souvent en évidence, d'une manière remarqua- 

 ble, des particularités de structure qui, dans l'état naturel du verre, sont 

 tout à fait inaperçues, et qui probablement tiennent à la manière dont il a 

 été travaillé. 11 devient, parallèlement à ses faces, schisteux et se clivant en 

 feuillets très-minces. Cette disposition n'est peut-être pas sans rapport avec 

 la schistosité de certaines roches métamorphiques. 



» Les phénomènes de cristallisation du verre décomposé sont tout à fait 

 étrangers à ceux que M. Leydolt a signalés, et qu'il a cru mettre en évidence 

 .par l'acide fluorhydrique. Je prouve d'ailleurs dans mon Mémoire que ces 

 derniers ne sont qu'une illusion. Le moiré produit par l'acide est dû au 

 fluosilicatfe dépotasse qui laisse son empreinte à la surface du verre. 



» La formation du quartz, au moyen du silicate alcalin, se reproduit dans 

 toutes les eaux minérales de compositioi^ analogue à celles de Plombières. 

 Ainsi, sans autre influence que celle de la chaleur, ces eaux naturelles 

 déposent leur excès de silice sous forme de cristaux de quartz, et la disso- 

 lution ne contient plus qu'un .silicate où l'oxygène de l'acide est égal à 

 l'oxygène de la base. 



» Un fait remarquable dans ces transformations, c'est la très-petite 

 quantité d'eau nécessaire pour décomposer entièrement le verre : il suffit 

 d'un poids au plus égal à la moitié du sien. L'eau n'est pi-esque qu'un in- 

 termédiaire qui provoque, d'une part la décomposition, de l'autre la cris- 

 tallisation. 



» La présence de l'alumine dans le composé siliceux modifie complète- 

 ment la réaction, en déterminant la formation de cristaux feldspathiques. 

 Ainsi, de l'obsidienne, traitée comme le verre, se transforme en une masse 

 opaque composée de petits cristaux de feldspnlli , et ressemblant à du tra- 

 chyte à grains fins. 



» De l'argile, du kaolin parfaitement purifiés par lévigation, éprouvent 



